490 



BULL. SOC. SC. N AT. OUEST. — 



2 e SÉR., T. I 



15 millimètres de diamètre ; ils sont parfois très abondants, 

 rarement isolés ; ils constituent le plus souvent des agrégats 

 plus ou moins volumineux formés de sphérolites pressés les 

 uns contre les autres et déformés. Leur désagrégation donne 

 fréquemment naissance à de jolis groupements cristallitiques, 

 ainsi qu'à de petits prismes allongés dérivant de la forme 

 hexagonale. 



Au chalumeau, la wollastonite fond facilement en perle 

 vitreuse, transparente ; avec le cobalt, elle donne la teinte 

 bleue de l'alumine; elle se dissout complètement dans le 

 borax en donnant à la perle une couleur jaune à chaud, 

 incolore à froid ; avec le phosphore, elle laisse un squelette de 

 silice ; elle est attaquée par l'acide chlorhydrique. 



Les échantillons que je viens de décrire proviennent tous 

 de l'ancienne usine de Couëron (Loire-Inférieure). 



M. A. Lacroix (Minéralogie de la France et de ses colonies, 

 t. I er , 2 e partie, p. 624) a observé le même minéral avec 

 diopside et mélilite, dans les incuits d'un four à chaux, à 

 Arthon-en-Retz (Loire-Inférieure), et dans les scories produites 

 par la fusion des parois du fourneau d une machine à vapeur 

 chauffée au bois, delà rue de Broca, à Paris. 



D'après M. Des Cloizeaux (Manuel de Minéralogie, t. l tr , 

 p. 51), on aurait trouvé dans les scories de hauts fourneaux, 

 Une substance clivable dont l'apparence et la composition 

 ressemblent à celle de la wollastonite. On l'a aussi obtenue 

 en fondant ensemble de la chaux et de la silice en propor- 

 tions convenables. 



D'après des expériences de MM. Daubrée et Sorby, les 

 verres à base de soude et de chaux, soumis à l'action de 

 l'eau à une température d'au moins 145° et sous une forte 

 pression, sont attaqués et plus ou moins transformés en une 

 matière blanche, à structure fibreuse, qui paraît être de la 

 wollastonite. 



M. F. Fouqué (Comptes rendus des séances de l'Académie 

 des sciences, t. CIX, séance du 1 er juillet 1889) a reconnu la 

 présence de la wollastonite en beaux sphérolites, dans une 

 masse vitreuse comprise dans la partie dévitrifiée dune 



